273 



og Porcelainjorden bestaaer altsaa af dette Mineral, som man 

 maaskee fortrinsviis kunde kalde Kaolin , og indblandet Quarts. 

 Quartsen er alligevel ikke den eneste Indblanding, der findes i 

 den bornholmske Porcelainjord. Ved at söge efter et Middel for 

 at udskille de Metalilter , som findes i den bornholmske Porce- 

 lainjord, og udgjöre omtrent 2 Procent, paa en saa billig Maade, 

 9t det kunde udfores i det Store, havde jeg med Nytte brugt 

 Svovelbz'int og Saltsyre, den forste for at reducere Jernillet til 

 Svovelmetal, den anden for at oplöse det saaledes dannede Svo- 

 velmetal. Ved at undersöge denne Oplosning fandt jeg^ at den 

 indeholdt Jern, Cerium, Kalk, Magnesia, Kali og en meget be- 

 tydelig Mængde Kiseljord, og at altsaa Svovelbrinten havde for- 

 anlediget Decompositionen af et Silicat. 



Jeg digererede nu (100 Grammer) i544,38 engelske 

 Gran bornholmsk Porcelainjord med Eddikesyre, hvorved der 

 viste sig Bobler af Kulsyre. Oplosningen blev overiDættet 

 med Ammoniak, men gav intet Bundfald. Oxalsyre bundfældle 

 Kalk, der efter Afdampning, Brænding, Behandling med kul- 

 suur Ammoniak og Opvarmning, gav 4,345 engelske Gran kul- 

 suur Kalk. Moderluden blev afdampet til Torhed, glödet indtil 

 Kujlet fra Eddikesyren var brændt, og udkogt med Vand, hvor- 

 vçd der viste sig meget tydelige Spoer af kulsuur Kali, oplöst i 

 Vand, tilligemed Magnesia. Kaliet blev endnu prövet med Pla- 

 tinchlorid. Af det tilbageblivende oplÖste Saltsyre Magnesia, 

 som, bundfældet med phosphorsuurt Natron og Ammoniak, viste 

 sig = 0,4 14 reen Magnesia j det tilbageblivende var Kiseljord 

 Dg veiede 0,220. 



rid. Seal: phys. og mathem. Sir. V. Deel M mi 



